﻿571 



Fassen wir Alles zusammen, so werden basische *) Gläser 

 (Palagonitglas , Tachylyt) schon durch reines Wasser hydra- 

 tisirt; durch Alkalicarbonate werden auch saure Gläser sehr 

 rasch umgewandelt; dabei wird Wasser aufgenommen, Alkali 

 gegen andere starke Basen ausgetauscht, Kieselsäure zum Theil 

 ausgeschieden. 



2. Versuche mit künstlichen Gläsern. 



Folgende Mineralien wurden erst zu Glas geschmolzen 

 und dann mit Alkalicarbonatlösung behandelt. 



No. 12. Elaeolith von Fredriksvärn 1 Jahr mit Na 2 C0 3 - 

 Lösung; die Zusammensetzung des Elaeoliths ist in einer frü- 

 heren Arbeit (diese Zeitschr. 1876. pag. 548) mitgetheilt; durch 

 lOtägiges Behandeln mit K 2 C0 3 - Lösung wurde im Silicat 

 No. 12 alles Na 2 durch K 2 ersetzt, der Wassergehalt betrug 

 10,89 pCt. Wurde dieses Kalisilicat nach Vertreibung des 

 Wassers durch Glühen mit etwas Wasser Übergossen, so trat 

 sofort Hydratation ein unter starker Wärmeentwickelung, und 

 betrug die wieder aufgenommene Wassermenge 9,80 pCt.; es 

 wurden nicht weitere Versuche angestellt, ob bei längerer Ein- 

 wirkung des Wassers auch der fehlende Rest von 1,09 pCt. 

 in die Verbindung eintritt. 



Labrador von Helsingfors 13 Monate mit K 2 C0 3 - Lösung 

 behandelt, war in ein Gemenge von CaC0 3 und dem Kali- 

 silicat No. 13 umgewandelt; zur Trennung des CaC0 3 wurde 

 hier und in allen folgenden Fällen mit Saltniaklösung auf dem 

 Dampfbade so lange behandelt, bis kein CaC0 3 mehr in Lö- 

 sung ging, und dann gut ausgewaschen; immer wurde hierbei 

 in den Silicaten ein Theil der Alkalien durch Amoniak ersetzt, 

 welches dann durch Behandlung mit Alkalichloridlösung wieder 

 gegen Alkali ausgetauscht wurde. 2 ) Dieses Verfahren soll in 

 der Folge kurz mit „Trennung durch NH 4 Cl" bezeichnet wer- 

 den. Hervorgehoben sei, dass manche basische Silicate durch 

 NH 4 C1 eine Zersetzung erleiden, das obige Verfahren also 

 nicht allgemein anwendbar ist. Nach dem Glühen und Be- 

 feuchten mit Wasser erwärmt sich das Silicat No. 13 sehr 

 stark und nimmt alles Wasser wieder auf. Nach 8tägiger 

 Behandlung mit NaCl-Lösung war alles K 2 durch Na 2 er- 

 setzt, und betrug der Wassergehalt der Natronverbindung 

 20,92 pCt.; bei diesem Natronsilicat tritt nach dem Glühen 

 und Befeuchten mit Wasser kein Erwärmen ein. Die Zusam- 

 mensetzung des Labradors ist in dieser Zeitschr. 1867. pag. 523 

 angegeben. 



J ) Mit sauren Gläsern sind keine Versuche angestellt worden. 

 2 ) Zur Beschleunigung der Umsetzung ist es geboten, die NH 4 C1- 

 und Alkalichloridlösung oft zu erneuern. 



